Natürliches System der Eisenmeteoriten. 1051 



der Mischbarkeit sich mit der abnehmenden Temperatur 

 verschiebt. 



Die Verschiedenheiten zwischen dem technischen und 

 dem meteorischen Nickeleisen werden durch das aufgestellte 

 Osmond-Roozeboom'sche Zustandsdiagramm damit erklärt, 

 daß die Entmischung im technischen Nickeleisen wegen zu 

 rascher Abkühlung nicht erfolgt sei. Die Struktur des 

 meteorischen Nickeleisens verdankt dagegen ihr Entstehen 

 einer sehr langsamen Abkühlung, wobei das Nickeleisen 

 gleichzeitig in den stabilen Zustand bei gewöhnlicher Tempe- 

 ratur übergegangen ist. Hierdurch ist zu folgern, daß das 

 technische Eisen instabil ist und bei langsamer Abkühlung 

 das Bestreben zeigen muß, in den stabilen meteorischen 

 Zustand überzugehen. Aus Tammann's Versuch hat sich 

 jedoch der Zustand des Meteoreisens als der instabile 

 Zustand erwiesen, da er im y-Felde das technische Nickel- 

 eisen stabiler fand. 



Ausgehend von der Osmond-Roozeboom'schen Hypothese 

 hat Benedicks versucht, aus entsprechend gemengten Eisen- 

 nickellegierungen bei 50 bis 60 Stunden dauernder Abkühlung 

 die Meteoreisenstruktur zu erhalten. Bei der Beschickung der 

 Mischung mit 6% Ni hat er körnige Ausbildung mit hexa- 

 edrischer Spaltbarkeit und mit 10% Nickel eine oktaedrische 

 Balkenzeichnung erhalten. Die Ähnlichkeit mit der Meteor- 

 eisenstruktur ist sehr groß, doch fehlen beiden Struktur- 

 formen noch wesentliche Merkmale der echten Meteoreisen- 

 struktur. 



Die hier in Kürze mitgeteilten Ergebnisse besagen, daß 

 uns vorläufig eine in allen Punkten übereinstimmende Theorie 

 der Meteoreisenstruktur noch nicht zur Verfügung steht. 



Die gefundenen Resultate sind aber immerhin den wirk- 

 lichen Mischungsverhältnissen in den Meteoreisen sehr nahe 

 übereinstimmend gefunden. In dem von Roozeboom auf- 

 gestellten Entmischungstypus hat nur der in der Mischungs- 

 lücke auf der Strecke von 6 bis 18% sekundär auftretende 

 Taenit keinen Platz. 



Rinne sieht das Erscheinen des Taenits in den okta- 

 edrischen Eisen als eine Besonderheit an und versucht, die 



